DELL'INGEGNERE GIORGIO LEVI MONTEFIORE 123 
Feci colare in un bacino una massa di metallina di circa 350 chilo- 
grammi, contenente 27 per cento di nichelio, ed ivi la lasciai raffreddare 
con estrema lentezza. Si ottennero piccoli ma nitidissimi cristalli bianchi 
e brillanti, quasi tutti foggiati in parallelepipedi rettangoli e solo pochis- 
simi in lamelle geminate. Non potei raccogliere una sufficiente quantità 
5 
di tali cristalli per analizzarli, ma ne presumo la composizione analoga 
a quella dei precedenti. Si scorgono del resto qualche volta nella metallina 
ricca alcune lamelle molto brillanti, e probabilmente esse sono cristal- 
lizzate. Si possono separare tali lamelle pestando la metallina, la quale è 
assai fragile e sì polverizza, mentre le lamelle si appiattiscono e schiacciano, 
e poscia passando sulla polvere un ago calamitato, questo esporta le sole 
lamelle. 
Presi in seguito una porzione di metallina al 26 per cento di nichelio 
e non contenente parti fortemente attirabili alla calamita, la fusi in un 
crogiuolo brascato assieme a tre pezzi di grosso filo di ferro, che pesavano 
circa il terzo della metallina. Si scaldò il crogiuolo al rosso bianco per 
un’ora, e si lasciò poscia raffreddare lentamente durante ventiquattro ore. 
Togliendo il bottone, tutto il ferro era scomparso, ma dalla metallina 
polverizzata si potevano separare coll’ago calamitato particelle metalliche 
contenenti una grande proporzione di nichelio. 
Indi si scorge come dalla fusione della metallina torrefatta si abbiano 
grossi ed abbondanti cristalli di questa nuova lega di ferro e nichelio, 
come essi si ottengano pure, sebbene con minori dimensioni, dal lento 
raffreddamento della metallina cruda, sovratutto se aggiungendo ferro se 
ne impoverisce il tenore in zolfo. 
